118 36 



Resultatet er altsaa meget nær det samme som før, saa at Sølvet ved Behandlingen 

 med Svovlsyre neppe forandrer sit Energiindhold. 



Til Bestemmelse af Vægtfylden blev benyttet dels Sølv , laddet af en Opløsning af 

 Sølvnitrat med en svovlsur Opløsning af Ferrosulfat, dels det af en neutral Oplosning som 

 i Forsøgene Nr. 29 — 31 udskilte. For del første benyttedes Fremgangsmaade (3), idet 

 Sølvet blev tørret fuldstændigt i Vacuum over Svovlsyre; Vægtfylden for det andet blev 



eldet af svovlsur Opløsning: 



p s Middel 



0,3348 10,49 



0,2910 10,45 10,47; 



0,3851 10,48 J 



p s Middel 



0,4749 10,43 \ 



0,3932 10,41 ) 10l '~' 



Dette er næsten ganske det samme, der er fundet for den Form, i hvilken Sølvet 

 fældes med Kobber, saa at Forskellen i Energimængde ikke er ledsaget af nogen Forskel 

 i Tætheden. Atomvoluminet beregnes for begge Former til l(t.;;. li o se fandt for Vægt- 

 fylden af Sølv laddet med Jernvitriol 10,56 — 10,62. 



Sølv fa'ldet med Tin. Det er bekendt, at Sølv, udskilt ad galvanisk Vej, fældes 

 med mørk, sort eller sortebrun Farve i Form af et fint Fulver, der i Berøring med Syrer 

 (Saltsyre, fortyndet Svovlsyre) skifter Farve og bliver lysere, graat eller graabrunt. Paa 

 samme Maade forholder Sølvet sig ved Fældning med Fosforsyrling og Fosforundersyrling, 

 men Fældningen er her langsom og ufuldstændig , og med metallisk Tin. Til nærmere 

 Indersogelse valgte jeg det Bundfald, der frembringes i Opløsninger af Nitratet med Tin, 

 idet Bundfældningen her er hurtig og fuldstændig og Snivel ad denne Vej kan faas i en 

 til de forskellige Bestemmelser passelig Form. 



Sætter man almindeligt Tin (i Strimler) til en Opløsning af Sølvnitrat, bliver 

 Vædsken øjeblikkelig sort og uigennemsigtig. Efter kort Tids Forløb afsætter der sig et 

 meget fint, sort Bundfald, og borttages Tinnet, bliver den ovenstaaende Vædske ved nogen 

 Tids Henstand tilsyneladende klar, men er stærkt brun farvet. Ved Fraheldning af Vædsken 

 og lang Tids Henstand (indtil to Døgn) bliver Vædsken farveløs, idet der afsætter sig et 

 yderst fint, sort Bundfald. 



Lader man Opløsningen henstaa med Tin i nogen Tid, bliver Bundfaldet ikke 

 længere ensartet at se til. Der dannes en hvid , amorf Indblanding , bestaaende af Tin- 

 syrehydrat, og desuden enkelte tunge, hvide, metalglinsende Partikler, der, som det vil 



